— 134 — 



Tabella 1. 





Ossido di 



ferro 



Ossido di 



rame 



Ossido di 



nichel 



Platino platinato grigio 



C 



c 



C 



c 



C 



c 



C 



c 





1,32 X 10- 



■10 



385.0 



1,33 X 10" 



-10 



411.8 



1,36 X IO" 



-10 



492.2 



1.33 X IO -10 



621.8 





1,29 





369 3 



1,34 





419.6 



1.37 





514.7 



1,35 



640.2 





1,29 





387.2 



1,37 





434.6 



1,35 





505.3 



1.34 



603.4 



Media : 



1,30 X IO - 



-10 



380.5 



1,35 X K' = 



=10 



422,0 



1,36 X 10 



-lo 



504.1 



1,34 X IO -10 



621,8 



I valori di E sono espressi in divisioni della scala del galvanometro, 

 inserito nel circuito pirometrico, ammettendo che si verifichi una legge di 

 proporzionalità fra le indicazioni pirometriche e le quantità di energia ri- 

 cevuta. Questo computo relativo interessa soltanto il parametro C, poiché 

 i valori di c risultano indipendenti dall'unità adottata: essi costituiscono 

 quindi delle caratteristiche assolute dell'ossido a cui si riferiscono. In altri 

 termini, tutti gli ossidi si comportano come corpi grigi, i quali si avvici- 

 nano tanto più al corpo nero, quanto più piccola è la c corrispondente; il 

 caso limite di c = dovrebbe risultare per il corpo nero: si dedurrebbe 



allora che la funzione f T rappresenta il potere emissivo relativo. 



Orbene, dai valori riportati nella tabella II, i quali sono stati calco- 



c 



lati in base all'espressione e~ T , risulta che : 1) i dati ottenuti per l'os- 

 sido di nichel sono ih buon accordo con quelli di Foote ('); 2) fra l'emissione 

 dell'ossido di ferro e quella del platino speculare si verifica lo stesso rap- 

 porto che si riscontra nelle esperienze di Lummer ( 2 ); e siccome i risultati 



di Foote e di Lummer hanno carattere assoluto, perchè sono stati dedotti 

 dal confronto col corpo nero, ritengo che la considerazione fatta intorno al- 

 l'esponenziale sia giustificata e che C corrisponda alla costante della legge 

 di Stefan-Boltzmann. 



Ho creduto opportuno di estendere lo studio anche al platino platinato 

 grigio (platino coperto di nero di platino e trasformato in grigio nel forno 

 stesso) per vedere il comportamento rispetto alla (2) di una superficie matta 

 per quanto non annerita. L'andamento dei residui prova che anche in questo 

 caso la (2) si adatta abbastanza bene, per cui credo di poter concludere 

 che essa rappresenti in generale l'emissione delle supertìci speculari, il che 



(') Bulletin of the Bureau of Staudards, voi. II, n. 1, pag. 59. 

 C) Verhandlungen der Phys. Ges. Berlin, 17, 106-111, 189;. 



